## Sintesis Nanopartikel Perak Menggunakan Ekstrak Daun Eceng Gondok ( Eichornia crassipes ) Sebagai Bioreduktor
[Synthesis of Silver Nanoparticles Using Leaves Extract of Water Hyacinth ( Eichornia crassipes ) As a Bioreductor]
Syahruddin Kasim 1* , Paulina Taba 1 , Ruslan 2 , Romianto 1
1) Departemen kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin, 90111, Makassar, Sulawesi selatan, Indonesia.
2) Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,Universitas Tadulako, Jl. Soekarno-Hatta Km.9, Palu, Sulawesi Tenga h
*) Corresponding Author: kasimsyahruddin@gmail.com
Abstract. Nanoparticles  was done by  adding  water  hyacinth  leave extract  to  AgNO 3 2mM  solution  with  ratio  of 1:40. Formed silver nanoparticles were analyzed using UV-Vis spectrophotometer, SEM, XRD, PSA, and FTIR to determine  its  characteristics.  Results  showed  that  absorbance  value  increased  if  reaction  time  is  increased. Maximum  absorption  was  obtained  at  wavelength  432-446  nm  by  using  UV-Vis  spectrophotometer.  Result  of PSA analysis  shows that the average size of silver nanoparticles formed is 93.2 nm while XRD analysis shows that  the  average  crystal  size  of  silver  nanoparticles  is  50.11  nm,  with  round  shape  and  amorphous.  Result  of FTIR analysis to determine functional group that contributes in nanoparticle synthesis shows the contribution of OH group.
Keywords: reduction method, silver nanoparticles, Eichornia crassipes, bioreductor
Abstrak . Nanopartikel perak telah disintesis dengan metode reduksi menggunakan ekstrak daun eceng gondok ( Eichornia  crassipes )  sebagai  bioreduktor.  Proses  pembentukan  nanopartikel  perak  dilakukan  dengan penambahan  ekstrak  daun  eceng  gondok  kedalam  larutan  AgNO 3 2  mM  dangan  perbandingan  1:40 . Analisis spektrofotometer  UV-Vis,  SEM,  XRD,  PSA  dan  FTIR  digunakan  untuk  mengkarakterisasi  nanopartikel  perak yang  dihasilkan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  nilai  absorbansi  meningkat  dengan  meningkatnya  waktu kontak  reaksi.  Serapan  maksimum  diperoleh  pada  panjang  gelombang  432-446  nm  dengan  menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Ukuran rata-rata nanopartikel perak berdasarkan hasil analisis PSA  adalah 93,2 nm, ukuran kristal nanopartikel perak di tentukan menggunakan XRD dengan ukuran rata-rata 50,11 nm, nanopartikel perak  berbentuk  bulat  tidak  seragam.  Analisis  gugus  fungsi  yang  berperan  dalam  sintesis  nanopartikel menggunakan FTIR menunjukkan adanya kontribusi gugus OH.
Kata Kunci : metode reduksi, nanopartikel perak, Eichornia crassipes, bioreduktor
Riwayat artikel: Diterima 15 Mei 2020, Disetujui 22 Agustus 2020 Cara sitasi: Kasim, S., Taba, S., Ruslan., & Romianto. (2020). Sintesis Nanopartikel Perak Menggunakan Ekstrak Daun Eceng Gondok ( Eichornia crassipes ) Sebagai Bioreduktor. KOVALEN: Jurnal Riset Kimia , 6(2): 126-133. DOI: https://doi.org/10.22487/kovalen.2020.v6.i2.15137

## LATAR BELAKANG
Nanopartikel  merupakan  suatu  teknologi desain dan pemafaatan struktur material  yang
berdimensi  nanometer.  Nanopartikel  tidak sekedar  diartikan  sebagai  partikel  yang berukuran  nanometer,  tetapi  dapat  hingga
pembahasan  mengenai  bagaimana  metode pembuatan  dan  mengkaji  kegunaan  sifat baru dari  material  nano  yang  telah  disintesis. Material n anopartikel yang banyak dimanfaatkan  pada  bidang  indutri  ialah  yang memiliki  ukuran  1-100  nm.  Modifikasi material skala nanometer bertujuan untuk menciptakan materi yang memiliki ukuran, struktur, dan sifat yang lebih efektif dan efisien (Ariyanta, 2016).
Proses sintesis nanopartikel dapat berlangsung dalam fasa  cair,  padat,  dan  gas.
Proses  pembuatan  dapat  terjadi  secara  kimia maupun  fisika.  Pada  sintesis  secara  fisika hanya  terjadi  pemecahan  material  besar menjadi material sangat kecil (ukuran nanometer)  tanpa  mengubah  sifat  bahan. Proses  sintesis  secara  kimia,  terjadi  reaksi kimia dari sejumlah material awal.
Pembentukan nanopartikel dengan keteraturan  yang  tinggi  dapat  menghasilkan pola  yang  lebih  seragam  dan  ukuran  yang seragam (Abdullah et al. , 2008).
Secara  garis  besar  sintesis  nanopartikel dilakukan  dengan  metode top-down (fisika) dan metode botton-up (kimia) (Abdullah et al.,
2008).  Namun,  penerapan  kedua  metode  ini memerlukan  biaya  yang  cukup  besar  dan menimbulakn  resiko  terhadap  lingkungan. Biosintesis nanopartikel perak dengan menggunakan  ekstrak  tanaman  merupakan salah  satu  metode  yang  efektif  (Chandran et al .,  2006;  Leela  &  Vivekanandan,  2008).
Nanopartikel  perak  dapat  menjadi  alternatif produksi karena metode ini dapat meminimalisir penggunaan bahan-bahan yang berbahaya  dari  limbah  yang  dihasilkan  (Yanti & Astuti, 2018).
Senyawa  bioaktif  yang  terkandung  pada tumbuhan  seperti  senyawa  antioksidan  dan senyawa  metabolit  sekunder  tertentu,  seperti
kelompok  senyawa  terpenoid  dan  flavonoid yang  diduga  berperan  dalam  proses  reduksi ion  logam  (Marlinda et  al .,  2016;  Masakke et al. ,  2015).  Berbagai  jenis  kelompok  tanaman yang  mengandung  metabolit  sekunder  seperti yang  telah  di  tuliskan  diatas,  salah  satunya eceng gondok.
Eceng  gondok  merupakan  tumbuhan  yang mengambang di permukaan air (gulma) (Mustari et al. , 2017). Eceng gondok dapat menyebabkan gangguan antara lain adalah dapat menyebar di area  yang  luas  dan  menutupi  permukaan  air, dapat mengurangi cahaya yang masuk ke dalam badan  air,  yang  mengakibatkan  berkurangnya kandungan oksigen terlarut yang dalam air. Hasil uji fitokimia yang telah dilakukan ternyata ekstrak tanaman    eceng  gondok  memiliki  kandungan metabolit  sekunder  seperti  senyawa  alkaloid, komponen  fenol,  terpenoid  dan    senyawa flavonoid  (Wijaya et  al. ,  2015).  Pemanfaatan ekstrak eceng gondok sebagai bioreduktor pada sintesis  nanopartikel  belum  pernah  dilakukan, sehingga sangat berpotensi sebagai bioreduktor terbaru dalam sintesis nanopartikel perak.

## METODOLOGI PENELITIAN

## Bahan dan Peralatan
Bahan  yang  digunakan  meliputi  eceng gondok,  aquabides,  aquades,  AgNO 3 (Merck), kertas  saring  whatman  no.42  dan  aluminium foil.  Peralatan  yang  digunakan  yaitu  magnetic stirrer, Freeze  dry ,  corong,  spektrofotometri
UV-Vis,  FTIR  (Fourier  Tansform  Infrared Spectroscopy)  ,  XRD,  PSA  ( particle  size analyzer ),  timbangan  analitik,  serta  alat  yang lasim digunakan di laboratorium.

## Prosedur Penelitian

## Preparasi sampel
Tanaman yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  eceng  gondok  yang
diperoleh  dari  area  perintis  kemerdekaan, makassar,suawasi selatan. Daun Eceng gondok  dicuci  hingga  bersih  dengan  aquades dan  dikeringkan  pada  suhu  ruang,  setelah  itu dihaluskan    dan  ditimbang  sebanyak  5  gram. Setelah  itu  dimasukkan  kedalam  erlemeyer 250  mL  dan  ditambahkan  100  mL  aquabides lalu  dipanaskan  hingga  mendidih.  Setelah  itu didinginkan  pada  suhu  ruang,  air  rebusan disaring menggunakan kertas whatman 42. Air rebusan  tersebut  dapat  digunakan  langsung untuk  proses  biosintesis  serta  air  rebusan dapat  disimpan  dalam  lemari pendingin  (Yanti & Astuti, 2018).
Pembuatan  larutan  AgNO 3 (Matutu  et  al.,
2016)
Sebanyak  0,068  gram  serbuk  AgNO 3 dilarutkan  ke  dalam  akuabides  hingga  volume 250  mL  dan  dihomogenkan  untuk  membuat larutan  AgNO 3 2  mM.  Selanjutnya  dipipet sebanyak  37,5  mL,  25  mL  dan  12,5  mL  dari larutan  AgNO 3 2  mM  ke  dalam  labu  ukur  50 mL  dan  ditambahkan  akuabides  hingga  tanda batas  untuk  membuat  konsentrasi  AgNO 3 1,5 mM,      1 mM dan 0,5 mM.

## Optimasi konsentrasi (Taba et al., 2019)
Larutan AgNO 3 2 mM; 1,5 mM; 1 mM dan 0,5  mM  dipipet  sebanyak  40  mL  dan  masing- masing larutan dimasukkan kedalam Erlenmeyer 250 mL, kemudian ditambahkan 1 mL  ekstrak  daun  eceng  gondok.  Campuran diaduk  dengan  magnetik  stirer  hingga  terjadi perubahan warna, kemudian dianalisis menggunakan spektrofotometer  UV-Vis.

## Optimasi komposisi (Taba et al., 2019)
Ekstrak  daun  eceng  gondok  sebanyak  1 mL  dipipet  dan  dimasukkaN    masing-masing ke  dalam  3  erlenmeyer  250  mL,  kemudian ditambahkan  dengan  larutan  AgNO 3 2  mM sebanyak  20  mL,  30  mL  dan  40  mL  kedalam
masing-masing erlenmeyer. Campuran diaduk dengan  pengaduk  magnetik  hingga  terjadi perubahan  warna,  kemudian    dianalisis dengan UV-Vis.

## Sintesis nanopartikel
Larutan AgNO 3 sebanyak 40 mL dicampur  dengan  1  mL  ekstrak  daun  eceng gondok kemudian campuran diaduk menggunakan  pengaduk  magnetik  hingga terjadi  perubahan  warna  dan  disimpan  dalam botol  kaca.  Karakteristik  larutan  diamati dengan  perubahan  warna,  spektrum  serapan UV-Vis  pada  waktu ke  1  hari,  2  hari,  3  hari,  4 hari,  7  hari,  dan  8  hari  (modifikasi  metode Masakke et  al .,  2015  dan  Taba et  al .,  2019).
Setelah
mencapai waktu optimum disentrifugasi,  kemudian  dianalisis  dengan PSA.  Kemudian  dikeringkan  pada frezze  dry untuk dikarakterisasi XRD, SEM, FTIR.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Optimasi Konsentrasi
Larutan
AgNO 3 dengan variasi konsentrasi                  0,5  mM;  1,0  mM;  1,5  mM; dan  2,0  mM.  Spektrum  serapan  UV-Vis  dari nanopartikel  perak  sebagai  fungsi  konsentrasi larutan  AgNO 3 dapat  dilihat  pada  Gambar  1. Pengukuran  absorbansi  larutan  dilakukan pada kisaran panjang gelombang 200-700 nm menunjukkan  bahwa  panjang  gelombang  dan absorbansi  dari  nanopartikel  perak  bertambah dengan  bertambahnya  waktu.  Nanopartikel perak  dengan  variasi  konsentrasi  larutan AgNO 3, menunjukkan semakin kecil konsentrasi  larutan  AgNO 3 yang  digunakan maka semakin kecil absorbansi yang terbentuk.  Begitu  sebaliknya  semakin    besar konsentrasi  larutan  AgNO 3 yang  digunakan maka    semakin  besar  absorbansi  yang terbentuk.  Dari  keempat  variasi  konsentrasi
larutan AgNO 3 yang memiliki panjang gelombang  paling  kecil  dan  absorbansi  yang besar  adalah  konsentrasi  2  mM.  Gambar  1 menunjukan  konsentrasi  larutan  AgNO 3 yang digunakan untuk sintesis nanopartikel perak.
Gambar 1. Optimasi konsentrasi larutan
AgNO 3

## Hasil Optimasi Komposisi
Perbandingan komposisi larutan AgNO 3 2 mM  diperoleh  hasil  bahwa  semakin  besar komposisi  larutan  AgNO 3 2  mM  terhadap ekstrak  daun  eceng  gondok  yang  digunakan maka  semakin  kecil  panjang  gelombang  dan absorbansi  yang  dihasilkan  (Tabel  1).  Hal yang  sama  juga  dilaporkan  oleh  Taba et  al .
(2019)  pada  nanopartikel  perak  dengan ekstrak daun salam. Komposisi larutan AgNO 3 2  mM  yaitu  1:20  memiliki  panjang  gelombang dan  absorbansi  yang  besar  dibandingkan dengan  komposisi  1:30  dan  1:40  yang menunjukkan kemungkinan terjadinya aglomerasi dan membentuk warna kehitaman. Untuk  komposisi  1:30  dan  1:40  memiliki panjang gelombang yang sama pada hari ke-1 sehingga  komposisi  dengan  absorbansi  yang paling  besar  (1:40)  dipilih  untuk  sintesis nanopartikel  perak  dalam  jumlah  besar. Mekanisme  reaksi  pembentukan  nanopartikel
perak  dengan  senyawa  aktif  yang  tedapat dalam  ekstrak  daun  eceng  gondok  ( Eichornia crassipes) di sajikan pada Gambar 2.
Tabel 1 . Optimasi komposisi Komposisi Panjang gelombang (nm) Absorban 1:20 440,50 1,032 1:30 439,50 1, 772 1:40 439 2,582 Distribusi  Ukuran  Nanopartikel  dengan PSA Karakterisasi dengan Particle Size Analyzer (PSA)  bertujuan  untuk  mengetahui distribusi ukuran nanopartikel dengan
menggunakan  metode  uji dynamic  lights cattering. Hasil  analisis  menunjukkan    ukuran partikel  yang  diperoleh  berkisar  antara  15,6 hingga  76,9  nm  dengan    diameter    rata-rata partikel  adalah  93,2  nm.  Ukuran  yang diperoleh  lebih  kecil  dibandingkan  penelitian Masakke et  al. (2015)  yang  menghasilkan nanopartikel perak dengan bioreduktor ekstrak daun    manggis  berdiameter  339,44  nm. Namun,  hasil  penelitian  ini  masih  lebih  besar dibandingkan ukuran nanopartikel perak dengan daun ekstrak salam Taba et al . (2019), yaitu 45,7 nm. Sementara itu, nilai Polydispersity  Index (PI)  uang  diperoleh adalah  0,296.  Semakin  mendekati  0  (nol) berarti distribusinya semakin baik dan menunjukkan  kestabilan  fisik  yang  baik. Berdasarkan  histogram  distribusi  ukuran, diketahui  bahwa  partikel  dengan  kategori nanopartikel  memiliki  persentase  intensitas yang  dominan  dengan  kisaran  49,3%.  Ukuran partikel  dengan  range  21-40  nm  memiliki intensitas yang paling tinggi dengan persentase 13%.
O O OH O OH OH HO O O O O OH OH HO Ag + H H Ag H O O O O OH OH HO Ag H Ag + O O O O OH OH HO +     2Ag 0 -H + -H +
Gambar 2. Mekanisme reaksi  pembentukan nanopartikel perak
Gambar 3. Histogram
distribusi
ukuran nanopartikel perak

## Spektrum FTIR Nanopartikel Perak
Analisis  dengan  FT-IR  dilakukan  untuk membandingkan  gugus  fungsi  yang  terdapat dalam  ekstrak  air  dari Eichornia  crassipes dengan nanopartikel perak. Selain itu dapat pula digunakan untuk mengetahui gugus fungsi  yang
terlibat  dalam  mereduksi  ion  Ag + menjadi  Ag o .
Berikut  ini  adalah  perbandingan  profil  spektrum FT-IR  ekstrak  air  dari Eichornia  crassipes dengan  nanopartikel perak (Gambar 4).
Gambar 4. Spektrum FT-IR (a) ekstrak Eichornia crassipes dan (b) nanopartikel perak
Tabel  2 .  Spektrum  FT-IR  ekstrak Eichornia crassipes dengan nanopartikel perak
Gugus Fungsi Bilangan gelombang (cm -1 ) Ekstrak air dari Eichornia crassipes Nanopartikel perak (AgNPs) O-H C sp3 -H C=C aromatik -CH 3 C-O alkohol Ag-O 3419 2924 1647 dan 1543 1425 dan 1317 1035 - 3442 2924 1612 1454 dan 1384 1022 364
Ekstrak air dari
Eichornia crassipes
menunjukkan
serapan
melebar dengan intensitas  yang  kuat  pada  bilangan  gelombang 3419 cm -1 menunjukkan adanya vibrasi streching  ikatan  O-H  yang  berasal  dari  alkohol atau  senyawa  fenol.  Hal  ini  diperkuat  oleh serapan  dengan  intesitas  kuat  pada  bilangan gelombang  1035  cm -1 yang  merupakan  vibrasi streching  dari  ikatan  C-O  Alkohol  serta  serapan pada  bilangan  gelombang  1647  dan  1543  cm -1 yang  menunjukkan  adanya  vibrasi  ikatan  C=C cincin aromatic (Tabel 2).
Perubahan intensitas serapan pada daerah bilangan gelombang 3419 cm -1 (vibrasi ikatan O-
H), 1647 cm -1 (vibrasi ikatan C=C) dan 1035 cm - 1 (vibrasi  ikatan    C-O)  dapat  memberikan petunjuk  gugus  fungsi  yang  berperan  dalam pembentukan  nanopartikel  perak.  Munculnya serapan  pada  bilangan  gelombang  364  cm -1
pada  spektrum  FT-IR  nanopartikel  perak merupakan vibrasi ikatan Ag-O.
Karakteristik Kristal Nanopartikel Perak dengan XRD
Karakterisasi  nanopartikel  perak  dengan menggunakan XRD dilakukan untuk mengetahui
karakteristik  kristal  nanopartikel  perak  yang telah disintesis.
Gambar 5 .  Difraktogram  nanopartikel  perak dengan bioreduktor ekstrak Eichornia crassipes Difraktogram nanopartikel perak
menunjukkan  puncak  pada  sudut  difraksi  (2 ϴ) yang  memiliki  kesesuain  terhadap  data  difraksi standard  Ag  yang  diterbitkan  dalam  data Joint Committee  on  Powder Diffraction Standards (JCPDS, file No. 87 –0720) adalah 37,83, 44,07, 64,44  dan  77,55  (Gambar  5,  Tabel  3).  Namun dari  hasil  difragtogram  menunjukan  adanya peak yang tidak sesuai dengan data Standar Ag, menandakan  adanya  partikel-partikel  pengotor. Hasil  analisis  secara  teoritik  terhadap  masing- masing  puncak  difraksi  tersebut  menunjukkan indeks  Miller  pada  masing-masing  puncak difraksi  adalah  {111}  {200}  {220}  dan  {311}, indeks  Miller  merupakan  bidang  kisi  kristal  (hkl) yang menyatakan sistem kristal suatu material.
Dari  difraktogram  terdapat  puncak  selain puncak  khas  nanopartikel  perak,  hal  ini menandakan  bahwa  nanopartikel  perak  yang dihasilkan  masih  mengandung  pengotor  atau belum murni 100% nanopartikel perak.
Tabel 3. Hasil analisis ukuran kristal  nanopartikel perak No 2 ϴ (deg) d (Å) FWHM Ukuran Kristal (nm) deg rad 1. 2. 3. 4. 37,8346 44,0706 64,4428 7,5543 2,37598 2,05316 1,44469 1,22560 0,1831 0,1767 0,1994 0,2403 0,003194 0,003082 0,003478 0,004192 50,00548 52,88069 51,34508 46,23518 (a) (b)
Gambar 6. Morfologi nanopartikel perak pada perbesaran 10.000x (a) dan 20.000x (b)

## Morfologi Nanopartikel Perak dengan SEM
Analisis SEM bertujuan untuk menunjukkan morfologi partikel. Pembesaran gambar nanopartikel perak dilakukan pada skala 10.000x,  dan  20.000x.  Hasil  analisis  disajikan pada Gambar 6a dan 6b.
Morfologi nanopartikel menunjukkan bahwa nanopartikel  memiliki  bentuk  dan  ukuran  yang beragam. Masakke et al. (2015) dan Taba et al .
(2019) menjelaskan bahwa ukuran yang beragam diakibatkan oleh efek agregasi nanopartikel  dan  memiliki  partikel  yang  tidak seragam.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan  bahwa  ekstrak  daun  eceng  gondok
(Eichornia Crassipes ) mampu berfungsi sebagai bioreduktor  dalam  proses  sintesis  nanopartikel perak.  Sintesis  nanopartikel  dengan  ekstrak eceng
gondok
(Eichornia
Crassipes ) menghasilkan  nanopartikel  perak  berwarna kuning  kecoklatan  yang  memiliki  panjang gelombang  435-441  nm  berbentuk  bulat  tidak seragam dan memiliki diameter partikel rata-rata 93,2  nm  dengan  ratarata  ukuran  kristal  50,11 nm.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  M.,  Virgus,  Y.,  Nirmin,  &  Khairurrijal.
(2008).  Review:  Sintesis  Nanomaterial.
Jurnal  Nanosains  &  Nanoteknologi , 1 (2):
33 –57.
Ariyanta, H. A. (2016). PREPARASI Nanopartikel Perak Dengan Metode
Reduksi dan Aplikasinya Sebagai
Antibakteri  Penyebab  Luka  Infeksi. Media
Kesehatan  Masyarakat  Indonesia , 10 (1):
36 –42.
https://doi.org/10.30597/mkmi.v10i1.477
Chandran,  S.  P.,  Chaudhary,  M.,  Pasricha,  R.,
Ahmad, A., & Sastry, M. (2006). Synthesis of Gold Nanotriangles and Silver Nanoparticles  Using Aloe  vera Plant Extract. Biotechnology  Progress , 22 (2): 577 –583. https://doi.org/10.1021/bp0501423
Leela,  A.,  &  Vivekanandan,  M.  (2008).  Tapping The Unexploited  Plant Resources for The Synthesis  of  Silver  Nanoparticles. African Journal  Of  Biotecnology , 7 (17):  3162 – 3165.
Marlinda,  Zakir,  M.,  &  Hariani,  N.  (2016).
Sintesis Nanopartikel Perak Menggunakan  Bioreduktor  Ekstrak  Daun Paliasa  (Kleinhovia  hospita  Linn.)  Dan Potensinya Sebagai Tabir Surya . (diunduh di https://www.semanticscholar.org/paper/SI
NTESIS-NANOPARTIKEL-PERAK- MENGGUNAKAN-BIOREDUKTOR -Marlinda- Zakir/44b10df24c3b09d98a8e712b14dcd 79fdfbad1e3 pada tanggal 21 Juli 2020).
Masakke,  Y.,  Rasyid,  M.,  &  Sulfikar.  (2015).
Biosintesis Partikel-nano
Perak
Menggunakan  Ekstrak  Metanol  Daun Manggis ( Garcinia mangostana L.). Jurnal Sainsmat , 4 (1): 28 –41.
Matutu,  J.  M.,  Maming,  &  Taba,  P.  (2016). Sintesis  Nanopartikel  Perak  Dengan Metode  Reduksi  Menggunakan  Buah Merah  (Pandanus  conoideus)  Sebagai Bioreduktor . (diunduh
di https://pdfs.semanticscholar.org/76f8/fb46 e35a6b1c311b35140f39d39a3ab7509a.p df pada tanggal 14 Februari 2020).
Mustari, S., Suryaningsih, S., & Kartawidjaja, M. (2017).  Analisa  Sifat  Adsorpsi  Logam
Berat Pada Eceng  Gondok Dalam Pengelolaan  Air  Limbah  Elektroplating. Jurnal  Material  dan  Energi  Indonesia , 7 (1): 44 –48.
Taba,  P.,  Paramitha,  N.,  &  Kasim,  S.  (2019). Sintesis Nanopartikel Perak Menggunakan Ekstrak Daun Salam (Syzygium polyanthum ) Sebagai Bioreduktor  Dan  Uji  Aktivitasnya  Sebagai Antioksidan. Indo.  J.  Chem.  Res. , 7 (1): 51 –60.
Wijaya, D., Yanti, P. P., A, R. S., Rizal, M., & A, R.  S.  (2015).  Screening  Fitokimia  dan Aktivitas Antioksidan Daun Eceng Gondok ( Eichhornia crassipes ). Jurnal Kimia VALENSI , 1 (1): 65 –69.
https://doi.org/10.15408/jkv.v0i0.4965
Yanti,  W.  R.  O.,  &  Astuti,  A.  (2018).  Sintesis Nanokristal  Perak  Menggunakan  Ekstrak Kulit Buah Manggis ( Garcinia mangostana L.). Jurnal  Fisika  Unand , 7 (3):  286 –291.
https://doi.org/10.25077/jfu.7.3.286-
291.2018